SUR LE FROTTEMENT. 669 
Observations. Dans le glissement du bronze sur le fer 
sans enduit il se dépose sur les semelles de fer une pous- 
sière jaune très fine de limaille de bronze; les surfaces 
ne sont pas rayées; ce qui tient au peu de dureté du 
bronze. | 
Dans les expériences sur le glissement du bronze sur le 
fer avec enduit d'huile d'olives on a eu de nouveaux 
exemples des faits signalés au n° r07. Nous citerons entre 
autres une expérience où la charge du traineau étant de 
2002",25, il n’a été mis en mouvement, après quelques 
minutes de contact, que par un poids de 313',25; et ce 
mouvement a été d’une lenteur telle, qu'il ne parcourait 
que 0",00008 en 1". Dans une marche aussi lente, l’huile 
était exprimée, et le frottement se trouvait égal à 0,148 
de la pression, c’est-à-dire à peu de choses près le même 
que quand les surfaces sont simplement onctueuses. 
_Si l’on remarque de plus que la 17° expérience du ta- 
bleau ci-dessus, faite sous la pression de 2002*,25, et qui 
a été répétée deux fois, a donné pour le rapport du frot- 
tement à la pression une valeur plus grande que celles 
où la charge n’était que de 500 kilogrammes, on en con- 
clura que si l'huile est en général pour les métaux un 
enduit préférable au suif et au saindoux, le faible avan- 
tage que son emploi offre sous les petites pressions dis- 
paraît pour les grandes; ce qui tient encore évidemment 
à la fluidité de cet enduit. On observe en effet dans les 
_ machines bien entretenues, que les praticiens n’emploient 
l'huile que pour les axes ou les pièces soumises à de faibles 
pressions. 
L'emploi du mélange de saindoux et de plombagine ne 
paraît offrir aucun avantage sur celui des autres en- 
duits. 
Comme exemples et preuves à l'appui, je dépose avec 
